368 Gesammtsitz. v. 14. April 1910. — Mitth. d. phys.-math. Cl. v. 18. März 1909. 



dung der Mischkristalle bei 851°. Die Oberfläche des Regulus war 

 bedeckt von Gitterkristallen mit drei aufeinander senkrechten gleich- 

 wertigen Wachstumsrichtungen (Fig. 2, 3). Dieselben Formen traten 

 auf einem angeschliffenen und geätzten Durchschnitt des Regulus her- 

 vor. Hiernach gehören diese Kristalle dem regulären System an. 



r-F^.2. 



F^. 3. 



Lin. Vergr. 20. 



Lin. Vergr. 10. 



Eine Schmelze mit 84.38 Gewichtsprozenten Silber, deren Zu- 

 sammensetzung also sehr nahe der Formel Ag^Sb entsprach, lieferte 

 auf der Abkühlungskurve außer einem Knick bei 787° noch einen 

 Haltepunkt bei 556°. Auf der Oberfläche des Erstarrungsproduktes 

 waren wieder sehr deutliche reguläre Gitterkristalle wahrzunehmen. 

 Aber auf einem Durchschnitte traten jetzt zwei Strukturelemente her- 

 vor, nämlich primär ausgeschiedene gesättigte Mischkristalle in regu- 

 lären Wachstumsformen und dazwischen eine Grundmasse, die von der 

 bei 556" kristallisierenden Verbindung AgjSb gebildet wird. Daraus 

 folgt, daß die Grenzmischkristalle etwas silberreicher sind als das 

 Ausgangsmaterial. 



Silber und Antimon liefern also eine beschränkte Reihe 

 von Mischkristallen mit derselben Kristallform, die das darin 

 vorherrschende Silber besitzt. 



IV. 



Das Ergebnis der Synthese, wonach in dem binären System Silber- 

 Antimon neben den Komponenten außer einer beschränkten Reihe von 

 silberreichen Mischkristallen nur eine einzige Verbindung auftritt, ge- 

 stattet die Analysen der in der Natur vorkommenden Silberantimonide 



